SÉANCE DU 17 MARS 1919. SSq 



la périphérie. Ce sont les résultats mêmes de ces mesures agrandies, qui 

 sont indiquées. La dureté ainsi mesurée est toujours inférieure à la dureté 

 réelle du métal écroui, et cela pour deux raisons : échauffement du métal et 

 commencement du recuit spontané. 



Plomi. 



Température. 



Ecroui , 



2 minutes après 



4 



6 



10 » 



3o » ^ 



60 » 



4 heures après . 



5 » 

 Recuit à 100° . . . 



10°-13° 



5o 



63,5-63,0 



60 



62-65 



64-63 



88 



88 



17\ 

 5o-53 



70 

 79-80 



80 



85 

 86 



46 46 



48 

 5o 



54 



)•) 



60 



49 

 55 



» 

 60 



Il importe de montrer ici qu'il y a bien écrouissage suivi d'un recuit 

 spontané extrêmement rapide. Si cette explication est exacte, la tempéra- 

 ture doit intervenir pour retarder le recuit, si elle s'abaisse. 



Les lingots, aussitôt après compression au mouton et prise d'une 

 empreinte, ont été plongés dans la neige carbonique d'où ils ont été retirés 

 à intervalles réguliers, pour marquer de nouvelles empreintes. Les 

 résultats sont indiqués seulement pour le plomb et le thallium. Sous 

 l'action du froid, l'étain écroui passe en partie à son état allotropique; le 

 phénomène se complique alors. 



Écroui 



Après 3 heures dans la neige carbonique, 

 » 6 » 



). 9 » 



)) 24 » 



Le recuit spontané du plomb et du thallium n'a donc pas pu se produire 

 parce que la température était trop basse. Si on laisse ces métaux se 

 réchauffer, on obtient sur les mêmes échantillons, après les avoir retirés de 

 la neige carbonique : 



